Natürliches System der Eisenmeteoriten. 1055 



gleichsam einkörnigen individualisierten Massen, in groben 

 bis feinkrystallinen Körnern, groben Stengeln und breiten, 

 dick- bis dünnplattigen Tafeln (Lamellen). Sein Krystallbau 

 ist tesseral. Nach den Würfelflächen ist gute Spaltbarkeit 

 vorhanden. Mit nur wenigen Ausnahmen ist der Kamacit 

 beständig polysynthetisch nach (112) verzwillingt. 1 Die 

 Zwillingslamellen kommen auf einer polierten Fläche nach 

 Anätzung mit einer Säure als feine Kanäle zum Vorschein, 

 die nach je 6 Flächenpaaren verlaufende Liniensysteme 

 darstellen und als »Neumann'sche Linien« 2 bekannt sind. 

 Die Zwillingslamellierung des Kamacits ist analog der durch 

 Gleitung entstandenen Zwillingslamellierung in den Calcit- 

 körnern der Marmore. Mügge 3 hat mittels Hämmern von 

 Polyedern weichen Eisens durch einfache Schiebung »künst- 

 liche »Neumann'sche Linien« erzeugt. Die Entstehung der 

 Zwillingslamellierung im Kamacit durch Druck ist schon von 

 jeher vermutet worden und man wird nach den obigen und 

 auch sonst gemachten Erfahrungen den nötigen Druck zur 

 Hervorrufung der Zwillingslamellierung im Kamacit auf 

 Volumsveränderungen zurückzuführen haben, die bei der Ab- 

 kühlung der Eisenmassen im festen Zustande als Spannungs- 

 druck wirksam geworden sind. 



Es gibt nun einige Vorkommen von Kamacit, denen 

 der Zwillingszustand fehlt, oder wenigstens nicht durch die 

 gewöhnlichen Ätzmittel kennbar geworden ist. Der zwillings- 

 freie Zustand rindet sich vorwiegend an körnig ausgebildeten 

 Kamaciten, die dann wieder meist kleine Eisenknollen 

 (Bingera, Barraba) sind. Das Ausbleiben der Verzwillingung 

 kann primär sein oder sekundären Einflüssen zugeschrieben 

 werden. Im ersteren Falle müßte man daran denken, daß 

 Teile der großen Eisenmassen einem Drucke nicht ausgesetzt 

 waren. Für die sekundäre Entstehung besteht dann die 



1 G. Linck, Annalen des Naturhistorischen Hofmuseums, Bd. 8 (1893), 

 p. 113. 



- Aus der Literatur ist es nicht ersichtlich, wer die Bezeichnung 

 »Neumann'sche Linien« für die Zwillingszeichnung im Kamacit eingeführt hat. 



3 O. Mügge, Über neue Strukturflächen an den Krystallen der gedie- 

 genen Metalle. Neues Jahrb. etc. (1899), IL, p. 63 bis 70. 



